Copia. 



HIERRO OLIGISTO 



I>e la IProvincia dLe San Luis. 



El hermoso ejemplar de hierro oHgisto que acompa- 

 ño con la presente nota, para que figure en el Museo de 

 la «Sociedad Científica Argentina», me fué mandado de 

 San Luis para analizar, junto con otros minerales de 

 que omito dar cuenta en este momento; siendo las 

 indicaciones que se referían al primero, las siguientes: 



«La masa grande de las piedras, que tiene un color 

 mas oscuro, y que es casi puro metal, pertenece á una 

 veta situada á unas tres leguas al Sur de Santa Bárba- 

 ra: está en manto, y toda la roca tiene la misma forma- 

 ción del pedazo que le mando: es una masa inmensa 



de metal Se podría esplotar con facilidad, 



pues desde el Morro puede irse por caminos carreteros, 

 y en sus alrededores hay montes, agua y población». 



El análisis de la muestra á que me refiero, ha dado 

 lugar á las siguientes observaciones. 



Es de color gris oscuro, de aspecto metálico, de cor- 

 te granngiento, intercalado de puntos blancos que cons- 

 tituyen la ganga del mineral. 



Ademas, esta ganga se presenta mas voluminosa en 

 ciertos espacios, incrustada de pequeiías masas eolíticas 

 de hematites y de laminitas micáceas. 



Dá por la pulverización un polvo pardo castaño. 



Es rayado por el cuarzo, y produce chispas con el 

 eslabón. 



Ejerce una acción débil sobre la aguja imantada, pe- 

 ro no está dotado de magnetismo polar. 



Su peso especifico es de 4,936. 



Su composición sobre 100 partes es la siguiente: 



Oxido férrico GS.SOLn n j , i • ™ 



r\ -A^ f^,,^ ^ oo AA 60,9 de hierro. 



Oxido terroso ^»,00) ' 



Alumina 4,57 



Magnesia 2,20 



Oxido mangánico 1.0,27 



